333 
OBJETS EXTRAITS DES TOMBES PRÉCOLOMBIENNES DE e’ÉQUATEUIU 
Le pourcentage montre, d’une façon très nette, que la proportion des objets de 
cuivre renfermant de Fétain augmente du Nord au Sud; mais la quantité moyenne 
de ce métal figurant dans l’alliage ne suit pas une marche tout à fait parallèle, 
et il semble que ce soit en Bolivie c|u’elle atteigne son maximum (' )• Il est à remar- 
quer que toutes les pièces non stannifères péruviennes d’origine déterminée pro- 
viennent de la région côtière. A ce point de vue, la métallurgie équatorienne se 
rattache donc à la métallurgie du littoral péruvien plus cj^u’à la métallurgie andine. 
Du côté du Nord, il semble bien qu’on puisse étendre cette observation à la 
Colombie; en effet, c|uoique nous ne possédions aucune analyse de pièces de 
cette région, nous savons, grâce à Uhle, que des essais faits sur des objets du 
Musée de Berlin par Weeren n’y ont pas révélé la moindre trace d’étain ( 407 , i, p. 62). 
La division, proposée par Boman, de l’Amérique du Sud en deux régions métal- 
lurgiques distinctes se trouve donc entièrement confirmée par nos recherches. 
La première, où les objets de cuivre ne renferment généralement pas d’étain, com- 
prend la Colombie, l’Équateur et la côte péruvienne; la seconde, où la présence 
de l’étain est au contraire la règle, comprend le haut Pérou, la Bolivie et la région 
andine de la Bépublique Argentine (47, ii,p. 861-862). Suivant Andrée (19 Hs, p. 145-146), 
deux régions similaires se retrouvent dans l’Amérique du Nord ; l’une, où l’on 
pratic{uait l’alliage du Cuivre et de l’étain, est composée du Mexique et d’une partie 
de l’Ainéricjue centrale, jusque et y compris la région du Chiriqui ( 173 , p. 35 ), la 
seconde, où cet alliage était inconnu, comprend les États-Unis et le Canada. 
On pourrait objecter, il est vrai, que la présence de l’étain dans des zones 
aussi déterminées n’est pas intentionnelle et qu’elle est due à la nature du minerai 
employé. A cette objection, Boman répond que le seul gisement connu jusqu’ici 
de cuivre natif renfermant de l’étain, et encore en très petite quantité, est celui 
de Corocoro, en Bolivie, et que si l’on peut admettre que des parcelles de cassi- 
térite mélangées accidentellement au minerai de cuivre expliquent l’existence de 
l’étain dans les pièces les moins stannifères, cette explication ne saurait s’appliquer 
à des alliages ori le métal existe dans une proportion de 10 à 16 pour 100, comme on 
en rencontre en Bolivie et dans la République Argentine (47, ii, p. 865 - 866 ). C’est éga- 
lement l’opinion de Sanchez Dfaz (364 bis, p. loi). 
En ce qui concerne l’Équateur, et bien que la teneur en étain n’atteigne jamais 
un chiffre aussi élevé, il ne nous semble pas possible non plus d’admettre que 
('^) Ce résultat serait encore plus net, si l’on éliminait de la série argentine les analyses de neuf objets 
de La Paya, faites par Juan A.. Dominguez et J.-A. Sanchez, qui ont donné des quantités tout à fait anor- 
males d’étain. Cette élimination modifie les chiffres relatifs à la Réjoublique Argentine de la façon suivante : 
Nombre d’objets Quantité d’étain, 
examinés, stannifères. Pourcentage. Maximum. Minimum. Moyenne. 
(')[ 56 91,8 16,53 '>,17 4)88 
